Jurnal Teknik Kimia Vol. 28, No. 3, 2022, 126-132 e-ISSN: 2721-4885
DOI: https://doi.org/10.36706/jtk.v28i3.1222
Online at http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/jtk

## Degradasi remazol yellow FG dengan katalis oksida besi/karbon aktif
dengan metode fotokatalis
Degradation of remazol yellow FG with iron oxide/activated carbon catalyst using photocatalyst method
Aster Rahayu 1,* , Lindi Juliantri 1 , dan Rahma Yunita Amalia 1
1 Department of Chemical Engineering, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta, 55191
*Email: aster.rahayu@che.uad.ac.id

## Abstrak
Industri  dan  produk  tekstil  di  Indonesia  adalah  salah  satu  penyumbang  terbesar  dalam  peningkatan perekonomian.  Namun  perkembangan  industri  yang  pesat  ini  berbanding  terbalik  dengan  keseimbangan lingkungan hidup. Salah satu yang menjadi masalah utama dari limbah cair yang dihasilkan industri tekstil yaitu berupa  zat  warna.  Umumnya  limbah  cair  yang  dibuang  industri  tekstil  termasuk  senyawa  organik  yang  tidak dapat  diuraikan  oleh  mikroorganisme  dengan  cepat  sehingga  dapat  menyebabkan  polutan  bagi  lingkungan terutama ekosistem perairan. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kandungan zat warna dalam  limbah  industri  tekstil  antara  lain  metode  biologi,  koagulasi,  elektrokoagulasi,  adsorpsi,  ozonisasi, klorinasi.  Namun,  dari  beberapa  metode  tersebut  kurang  efektif  dalam  mengatasi  limbah  zat  warna  tekstil bahkan  seringkali  menimbulkan  persoalan  baru  bagi  lingkungan.  Salah  satu  metode  pengolahan  yang  saat  ini sedang  dikembangkan  untuk  mendegradasi  warna  pada  limbah  cair  yakni  metode  fotokatalis  lampu  UV-sinar matahari.  Metode  fotokatalis  lampu  UV-sinar  matahari  ini  menggunakan  oksidasi  besi/karbon  aktif  sebagai katalis. Pengolahan sampel  warna dilakukan dengan  memvariasikan  waktu penyinaran,  konsentrasi katalis dan memvariasikan  jenis  sinar.  Variabel  tersebut  diaplikasikan  pada  larutan  sampel  200  ml  dengan  penambahan katalis sebesar 0,1 gram pada waktu penyinaran selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam penyinaran lampu UV dan sinar matahari. Kondisi ini menghasilkan penurunan absorbansi tertinggi pada konsentrasi katalis 4 % FE dalam katalis karbon aktif dengan lama penyinaran matahari selama 5 jam. Persentase penurunan yang telah dihasilkan mencapai 97,06 % dengan menggaplikasikannya pada sampel limbah tenun.
Kata Kunci: Fe 2 O 3, Fotokatalis, Karbon Aktif, Remazol Yellow FG

## Abstract
The  textile  and  textile  product  industry  in  Indonesia  is  one  of  the  biggest  contributors  to  economic  growth. However, this rapid industrial development is inversely proportional to the balance of the environment. One of the main problems of liquid waste produced by the textile industry is in the form of dyes. Generally, the liquid waste  discharged  from  the  textile  industry  includes  organic  compounds  that  cannot  be  decomposed  by microorganisms  quickly  so  that  they  can  cause  pollutants  to  the  environment,  especially  aquatic  ecosystems. Several methods can be used to minimize the dye content in textile industry waste, including biological methods, coagulation, electrocoagulation, adsorption, ozonation, and chlorination. However, some of these methods are less effective in dealing with textile dye waste and often create new problems for the environment. One of the processing  methods  currently  being  developed  to  degrade  the  color  of  liquid  waste  is  the  UV-sunlight photocatalyst method. This UV-sunlight photocatalyst method uses the oxidation of iron/activated carbon as a catalyst.  Color  sample  processing  is  done  by  varying  the  irradiation  time,  catalyst  concentration  and  varying the  type  of  light.  These  variables  were  applied  to  a  200  ml  sample  solution  with  the  addition  of  0.1  gram  of catalyst at 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and 5 hours of UV lamp and sunlight irradiation. This condition resulted  in  the  highest  decrease  in  absorbance  at  a  catalyst  concentration  of  4%  FE  in  an  activated  carbon
catalyst  with  a  sun  irradiation  time  of  5  hours.  The  percentage  of  reduction  that  has  been  produced  reaches 97.06% by applying it to the weaving waste sample.
Keywords: Fe 2 O 3, Photocatalyst, Activated Carbon, Remazol Yellow FG

## 1.   PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  industri  tekstil  dan  produk tekstil  adalah  salah  satu  penyumbang  terbesar dalam peningkatan perekonomian. Namun perkembangan  industri  yang  pesat  ini  berbanding terbalik  dengan  keseimbangan  lingkungan  hidup. Salah  satu  yang  menjadi  masalah  utama  dari limbah  cair  yang  dihasilkan  industri  tekstil  yaitu berupa  zat  warna.  Umumnya  limbah  cair  yang dibuang  industri  tekstil  termasuk  senyawa  organik yang  tidak  dapat  diuraikan  oleh  mikroorganisme dengan cepat sehingga dapat menyebabkan polutan bagi  lingkungan  terutama  ekosistem  perairan (Wijaya dkk. 2006)
Zat  warna  yang  umumnya  sangat  tahan terhadap  proses  penguraian  oleh  mikroorganisme dengan  suatu  perlakuan  biologis  konvensional maupun  oksidasi  fisik,  hal  ini  disebabkan  oleh  zat warna memiliki struktur molekul kompleks (Fayazi dkk.  2016). Remazol Yellow FG merupakan  zat warna  yang  umum  digunakan  dalam  indsutri tekstil. Remazol Yellow FG paling  sering digunakan  karena  karena  gugus  kromofornya sangat  mudah  untuk  menghasilkan  warna-warna yang  tahan  uji  dan  cerah  juga  tergolong  relatif murah (Trujillo-Reyes dkk. 2012) Adanya Remazol Yellow FG di  ekosistem  perairan  maupun lingkungan  dapat  terdegradasi  dengan  alami  oleh bantuan  sinar  matahari.  Namun,  cahaya  matahari sampai  keperairan  relatif  lambat  menyebabkan penimbunan Remazol Yellow FG di tanah dan dasar perairan  akan  lebih  cepat  terjadi.  Selain  itu Remazol Yellow FG pada ekosistem perairan dapat mengganggu  aktifitas  penyinaran  cahaya  matahari sampai  didalam  air,  hal  ini  menyebabkan  proses fotosistesis mikroalga terhambat dan kadar oksigen dalam  air  berkurang.  Sehingga  menghasilkan  bau tak sedap karena aktifitas mikroorganisme anoksik- anaerobik terganggu  (Lachheb dkk. 2002; Ariguna dkk. 2014).
Berbagai  metode  telah  dikembangkan untuk  mendegradasi  kandungan  zat  warna  pada badan  air  dengan  fotokatalisis  seperti Remazol Brilliant Blue R, Remazol Yellow FG, Rhodamine B dan acid  blue (Subramani  dkk.  2007;  Lee  dkk.
2020;  Purnawan  dkk.  2021;  Wahyuningsih  dkk.
2017;  Qutub  dkk.  2022).  Fotokatalitik  merupakan
gabungan  antara  reaksi  fotokimia  dan  katalis. Terbentuknya  pasangan  elektron hole positif  pada partikel  semikonduktor  adalah  proses  awal  dari metode  fotokatalitik.  Radikal  hidroksil  merupakan hasil  dari  reaksi  reduksi  oksidasi  dari  pasangan elektron hole positif  sehingga  dapat  mendegradasi zat warna organik berbahaya (Sakti dkk. 2013).
Metode fotokatalitik dalam proses degradasi  zat  warna  dibantu  oleh  katalis  dan  sinar matahari  sehingga  dapat  menurunkan  zat  warna berbahaya.  Reaksivitas  yang  tinggi  diperoleh  dari radikal  hidroksil  yang  mempengaruhi  zat  warna yang  terdegradasi  (Santhosh  dkk.  2018).  Proses degradasi  oleh  cahaya  matahari  berjalan  lambat, maka  dari  itu  untuk  menaikan  laju  degradasi digunakan  metode  fotokatalis  yaitu  oksida  besi yang  bersifat  semikonduktor  seperti  Fe 2 O 3 ,  Al 2 O 3, ZnO, TiO 2 serta CuO karena memiliki kemampuan fotokatalitik yang saat terkena cahaya pada panjang gelombang  tertentu  maka  oksidator  tersebut mampu  untuk  mendegradasi  zat  warna  organik menjadi  senyawa  yang  lebih  sederhana(Chijioke- Okere dkk. 2019; Shukla dkk. 2022; Hassena 2016; Jagadale  dkk.  2012;  Firak  dkk.  2022;  Zhang  dkk. 2021)
Kombinasi karbon aktif/Fe 2 O 3 akan dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  reaksi  oksidasi dengan  bantuan  sinar  matahari  yang  digunakan sebagai  fotokatalis.  Fe 2 O 3 menjadi  material  yang menarik  dikarenakan  memiliki band  gap yang relatif  kecil  untuk  memudahkan  proses  eksitasi elektron.  Eksitasi  elektron  terkonduksi  dengan energi  yang  tidak  terlalu  besar  dari  pita  valensi menuju  pita  konduksi.  Penelitian  ini  akan mengobservasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh pada  proses  fotodegradasi  zat  warna  khususnya Remazol  Yellow  FG yaitu  waktu  penyinaran, konsentrasi  katalis,  serta  konsentrasi Remazol Yellow FG .  Karakteristik  dan  efektifitas  karbon aktif/Fe 2 O 3 juga  akan  dipelajari  pada  degradasi Remazol Yellow FG yang  terkandung  pada  limbah tenun.

## 2.   METODOLOGI PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  dalam  sintesis karbon  aktif/Fe 2 O 3 yang  digunakan  adalah  Karbon
aktif,  Isopropanol  99  %,  dan  H 2 O 2 30  %,  Pewarna tekstil Remazol  Yellow FG,  Fe 2 O 3 dan  Aquadest. Karakterisasi  karbon  aktif//Fe 2 O 3 yang  dihasilkan akan dilakukan dengan melihat morfologi permukaan  dengan  Scanning  Electron  Microscope (SEM)  S-4800  (Hitachi,  Tokyo,  Japan).  Dalam proses pengukuran  kemampuan degradasi Remazol Yellow FG  akan  diukur  berdasarkan  daya  serapan dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis.
2.1. Preparasi Fe 2 O 3 /Karbon Aktif
Karbon  aktif  yang  telah  dipersiapkan dihaluskan  dan  di screening dengan  ukuran  40 mesh,  kemudian  dikeringkan  dengan  oven  hingga homogen  selama  1  jam  dengan  suhu  60 ̊C  untuk menghilangkan pengotor. Selanjutnya Fe 2 O 3 dengan  variasi  konsentrasisebesar  2  %  dan  4  % dilarutkan dengan isopropil alkohol 99 % kemudian ditambahkan 5 gram karbon aktif, kemudian diaduk dengan magnetic  stirrer selama  1  jam  dan dikeringkan secara alami 24 jam. Karbon aktif dan Fe 2 O 3 yang  sudah  kering  kemudian  dikalsinasi untuk  menghilangkan  NO 2 ,  pada  suhu  300-500 ̊C selama 3 jam.

## 2.2. Proses Degradasi Remazol Yellow FG
Pada proses degradasi Remazol Yellow FG menggunakan  variabel  bebas  yaitu  konsentrasi katalis  Fe,  jenis  sinar  dan  waktu  penyinaran Sedangkan  variabel  terikat  berupa  konsentrasizat warna Remazoll Yellow FG.
Remazoll Yellow  FG 200  ml  yang  akan didegradasi  dengan  metode  fotokatalis  ditambah dengan  5  ml  H 2 O 2. Kemudian  diambil  sebanyak  5 ml  sampel  sebelum  melakukan  degradasi  sebagai titik 0 jam. Lalu ditambahkan katalis Fe 2 O 3 /karbon aktif  dengan  konsentrasi  2  %  dan  4  %  kedalam masing-masing  larutan Remazol Yellow FG.
Kemudian  disinari  dengan  lampu  UV  dengan variasi  waktu selama 1, 2, 3, 4 dan 5 jam. Sebagai pembanding  larutan  juga  disinari  dengan  sinar matahari  secara  langsung  dengan  variasi  waktu yang  sama.  Kemudian  di  ukur  persentase degradasinya  dengan  spektrofotometer  UV-Vis pada panjang gelombang 415 nm. . Pada penelitian ini,  persentase  removal  dihitung  dengan  rumus sebagai  berikut:  (Chen  dkk.  2003  dan  Lee  dkk. 2004)
% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 = 𝐶𝑜−𝐶 𝐶𝑜 × 100 %
(1)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Preparasi dan Karakterisasi Katalis

## Fe2O3/Karbon Aktif
Pengujian  larutan  Remazol  Yellow  FG menggunakan katalis Fe 2 O 3 /Karbon Aktif sebanyak 5 gram yang telah dihomogenkan dengan menggunakan  magnetic  stirrer  selama  1  jam  pada suhu  70 ̊C.  Kemudian  untuk  perbandingan  kadar Fe 2 O 3 dalam  katalis  Karbon  Aktif  yang  digunakan sebesar  2  %  dan  4  %  dengan  penambahan  H 2 O 2 sebanyak  5  ml  dalam  larutan  Remazol  Yellow  FG yang  memiliki  konsentrasi  sebesar  20  ppm. Selanjutnya  dilakukan  proses  degradasi  dengan mencampurkan  katalis  pada  larutan  sampel Remazol Yellow FG dan sampel limbah tenun, lalu dihomogenkan  dan  dilakukan  penyinaran  dengan menggunakan  variasi  sinar  lampu  UV  dan  sinar matahari  pada  variasi  waktu  penyinaran  selama  1, 2, 3, 4 dan 5 jam. Kemudian dilakukan pengecekan nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis  untuk  mengetahui  persentase  penurunan absorbansi setelah pemberian katalis.
Pada tahapan degradasi zat warna Remazol Yellow FG , ada beberapa faktor yang mempengaruhi  kemampuan  degradasi.  Salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  proses  distribusi oksida besi pada bagian permukaan karbon. Proses distribusi  yang  terjadi  merata  di  atas  permukaan dari  karbon  sehingga  mampu  memaksimalkan proses  penjerapan.  Pada  Gambar  1  dapat  dilihat morfologi  permukaan  katalis  dengan  2  %  dan  4  % kadar  Fe 2 O 3. Penyerbaran dengan 2 % kadar Fe 2 O 3 terlihat tidak terlalu merata seperti pada 4 % Fe 2 O 3. Hal  ini  disebabkan  oleh  konsentrasi  oksida  yang digunakan  yang  dapat  menutup  permukaan  karbon aktif  sehingga  sangat  potensial  untuk  memiliki permukaan  yang  luas  dengan  pori  pori  yang  lebih besar  sehingga  gumpalan  putih  oksida  besi  dapat menempel pada permukaan karbon aktif
(a)
(b)
Gambar 1. (a) Hasil Analisis SEM untuk 2 % Fe 2 O 3 ; (b) Hasil dari analisis SEM untuk 4 % Fe 2 O 3
Pada  Gambar  1(a)  dapat  dilihat  bahwa oksida  besi  dengan  konsentrasi  2  %  sudah  cukup terdistribusi secara merata pada permukaan karbon, tetapi  jumlah  oksida  besi  masih  belum  cukup banyak  untuk  dapat  terdistibusi  dengan  baik  pada permukaan  karbon  yang  luas.  Sedangkan  pada Gambar  1(b)  dapat  dilihat  bahwa  oksida  besi  pada konsentrasi4 % juga  sudah terjadi proses distribusi dengan  lebih  merata,  namun  partikel-partikel  yang terdapat pada oksida besi membentuk suatu cluster (kelompok),  hal  ini  disebabkan  karena  oksida  besi memiliki  sifat  magnet  maka  partikel  menjadi berkelompok. Sehingga pada penelitian ini menggunakan  oksida  besi/karbon  aktif  dengan konsentrasi 4 %.
3.2. Pengaruh Konsentrasi Katalis Fe Terhadap persentase  degradasi  Zat  Warna Remazol Yellow FG
Pengaruh  variasi  konsentrasi  Fe 2 O 3 dipelajari untuk mendapatkan persentase degradasi yang baik. Penambahan  katalis  pada  proses  degradasi  zat warna  dapat  mempercepat  proses  pengikatan penurunan  zat  warna.  Pengaruh  konsentrasi  dapat dilihat pada Table 1.
Tabel 1. Pengaruh konsentrasi katalis pada persentase penurunan degradasi
No Konsentrasi Katalis Fe (%) Persentase penurunan (%) 1. 2 84,19 2. 4 92,22
Dapat  dilihat  pada  Tabel  1  bahwa  persentase penurunan  tertinggi  terdapat  divariasi  konsentrasi katalis  4  %  yaitu  sebesar  92,22  %,  sedangkan persentase  penurunan  yang  lebih  rendah  terdapat pada  penambahan  konsentrasi  katalis  sebesar  2  % yaitu  sebesar  84,19  %.  Dapat  terlihat  jelas  jika dengan  penambahan  konsentrasi  katalis  yang
semakin banyak maka semakin cepat terjadi proses degradasi  pada  zat  warna  yang  dilakukan pengujian.  Penambahan  katalis  Fe 2 O 3 yang  telalu berlebihan memiliki pengaruh pada proses distribusi  yang  kurang  merata  dan  terjadi  proses aglomerasi,  sehingga  digunakan  konsentrasiterbaik dalam  penambahan  katalis  yaitu  4  %.  Pada konsentrasi  4  %  katalis  dapat  terdistribusi  dengan lebih  merata,  dan  partikel-partikel  yang  terdapat pada  oksida  besi  membentuk  suatu cluster
(kelompok). Hal ini disebabkan karena oksida besi memiliki  sifat  magnet  maka  partikel  menjadi mengelompok  dan  memudahkan  dari  proses pengikatan zat warna.
3.3. Pengaruh  Waktu  Penyinaran  Terhadap Degradasi Remazol Yellow FG
Perbedaan  waktu  penyinaran  memberikan efek persentase penurunan berbeda pada kemampuan  degradasi  dengan  metode  fotokatalis.
Tabel  2  menunjukkan  pengaruh  variasi  dari  waktu penyinaran  terdahap  proses  degradasi  zat  warna
Remazol Yellow FG .
Tabel 2 . Pengaruh waktu penyinaran pada persentase degrasasi
No Variasi waktu penyinaran (jam) Persentase Penurunan (%) 1 1 50,94 2 2 86,70 3 3 89,37 4 4 89,63 5 5 91,19
Dari  Tabel  2.  dapat  dilihat  bahwa penurunan  absorbansi  tertinggi  adalah  zat  warna Remazol Yellow  FG dengan  waktu  penyinaran paling  lama  yaitu  5  jam  diikuti  oleh  waktu penyinaran  4  jam,  3  jam  dan  2  jam  peningkatan persentase  penurunan  absorbansi  berbanding  lurus dengan  lama  waktu  penyinaran  hal  ini  disebabkan karena  semakin  lama  waktu  penyinaran  maka proses pengikatan katalis dan pernyebaran elektronya  semakin  tinggi.  Sedangkan  persentase penurunan  paling  sedikit  pada  penyinaran  waktu  1 jam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  proses  penyerapan warna  terhadap  penyinaran  yang  kurang  maksimal sehingga  partikel  zat  warna  tidak  terikat  secara maksimal dan penurunanya tidak signifikan.
Selain  itu  dengan  waktu  penyinaran  lama waktu  kontak  katalis  dan  cahaya  menjadi  efektif karena ruang kosong pada katalis yang hampa terisi dengan  cahaya  dan  mengikat  zat  warna  sehingga
terjadi  penurunan  yang  signifikan.  Disamping  itu semakin  lama  waktu  penyinaran  maka  semakin banyak  elektron  yang  terus  tereksitasi  sehingga semakin  banyak  pula  H + yang  terbentuk.  Semakin banyak  H + ,  maka  radikal  hidroksil  juga  akan semakin  banyak  yang  akan  berperan  dalam  proses fotodegradasi  zat  warna Remazol  Yellow  FG . Elekton  akan  tereksitasi  ke  pita  konduksi  dari  pita valensi meninggalkan hole jika foton dengan energi hͮͮ ͮͮ v melebihi celah pita energi material semikonduktor  yang  telah  menganai  material tersebut  (Mirosawa  dkk,  2018).  Untuk  material yang  bersifat  konduktif  seperti  metal,  pembawa muatan  yang  dihasilkan  akan  berekombinasi sementara untuk material semikonduktor, Sebagian pasangan  electron- hole tereksitasi  akan  mengalami difusi sehingga terjebak dipermukaan katalis untuk selanjutnya  mengalami  reaksi  kimia  dengan molekul akseptor atau mengalami donor absorber.

## 3.4. Pengaruh  Jenis  Sinar  Terhadap  Persentase Degradasi
Proses  penyinaran,  energi  foton  yang  diserap  oleh fotokatalis  Fe 2 O 3 /Karbon  Aktif  pada  permukaan semakin banyak, sehingga akan mudah mendegradasi Remazol  Yellow  FG .  Tabel  3 merupakan pengaruh jenis sinar terhadap persentase degradasi.
Tabel 3. Pengaruh jenis sinar terhadap persentase
degrasasi No Variasi Jenis Sinar Persentase penurunan(%) 1 Lampu UV 89,72 2 Sinar Matahari 92,22
Dari  Tabel  3,  dapat  dilihat  bahwa  dari penelitian  sebelumnya  fotodegradasi  absorbansi dari Remazol Yellow FG dengan  menggunakan  2 jenis  sinar  cukup  signifikan,  penyinaran  zat  warna dengan  cahaya  dapat  membantu  untuk  mencapai fotokatalis  menjadi  lebih  mudah.  Persentase degradasi  dengan  sinar  matahari  lebih  siginfikan yaitu  sebesar  92,22  %  dibandingkan  dengan penyinaran  lampu  UV  yaitu  sebesar  89,72  %.  Hal ini  disebabkan  oleh  penyinaran  dengan  matahari memiliki  energi  foton  yang  tinggi  daripada  lampu UV,  energi  foton  yang  dihasilkan  sinar  matahari mampu  mempercepat  proses  fotokatalis  untuk menghasilkan radikal radikal OH daripada penyinaran lampu UV, serta dengan adanya katalis Fe  dapat  meningkatkan  energi  kinetik  dan  proses
penyebaran  katalis  didaerah  sinar  tampak  yang disinari oleh foton dari cahaya matahari yang tinggi dan  zat  warna  menjadi  pudar  sehingga  nilai absorbansinya menjadi menurun (Bhernama, 2015).
Selain itu ada faktor lain yang menyebabkan sinar matahari lebih efektif digunakan dalam proses degradasi Remazol Yellow FG dibandingkan  lampu  UV  yaitu  perbedaan intensitas  cahaya  dan  suhu  dari  sinar  matahari sehingga  menyebabkan  jumlah  radikal  OH  juga berbeda  namun  sebenarnya  intensitas  cahaya matahari  yang  sampai  ke  bumi  dipengaruhi  oleh jenis musim serta awan namun dari hasil penelitian ini  dapat  terlihat  bahwa  fotokatalis  Fe 2 O 3 /Karbon Aktif dengan    sinar  matahari  lebih  efektif digunakan  pada  proses  fotodegradasi Remazol Yellow FG .
3.5. Proses  Degradasi Remazol  Yellow FG  pada Limbah Tenun
Observasi terhadap kondisi degrasi Remazol Yellow FG dengan  menggunakan  katalis  Fe 2 O 3 /Karbon Aktif dilanjutkan  pada  kondisi  optimum  proses degradasi. Penyinaran sinar matahari selama  5 jam dengan  menggunakan  katalis  dengan  konsentrasi  4 %  menghasilkan  persentase  degradasi  yang  cukup besar  yaitu  92,05  %.  Katalis  dengan  konsentrasi  4 %  menyebabkan  persebaran  pengikatan  elekton katalis  Fe  terhadap  zat  warna  lebih  merata dibandingkan dengan penambahan konsentrasiyang telah  dibahas  sebelumnya  yaitu  2  %.  Jika konsentrasi  ditingkatkan  maka  molekul-molekul pengikat  membentuk  kelompok  menyebabkan kompetisi  antar  molekul Remazol Yellow  FG semakin besar sehingga zat  warna Remazol Yellow FG berada  kondisi  jenuh  selanjutnya Remazol Yellow FG terikat oleh katalis Fe dan terjadi proses degradasi.  Selain  itu  dengan  sinar  matahari memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan karena  sinar  matahari  memiliki  energi  foton  yang membantu  mempercepat  proses  fotokatalis  untuk mendegradasi  zat  warna  sehingga  probabilitas eksitasi  elektronik  dalam Remazol Yellow  FG semakin  kecil. Hal ini akan  menyebabkan  molekul yang  terdapat  pada Remazol Yellow  FG semakin sedikit  sehingga  absorbansinya  menurun.  Waktu penyinaran  5  jam  sangat  efektif  dalam  proses degradasi  disebabkan  waktu  penyinaran  adalah waktu yang dibutuhkan pada proses interaksi antara fotokatalis  Fe 2 O 3 /Karbon  Aktif dengan  sinar matahari  dalam  menghasilkan  OH  radikal.  OH radikal  merupakan  oksidator  kuat  yang  dapat digunakan  untuk  mendegradasi  zat  warna Remazol Yellow FG .  Semakin  banyak  OH  radikal  yang dihasilkan,  maka  semakin  banyak  pula  zat  warna yang  mengalami  proses  degradasi  (Wardhani  dkk. 2015)
Kondisi  optimum  proses  degradasi  selanjutnya diaplikasikan  pada  proses  degrasi  limbah  tenun. Dengan melakukan proses pengulangan sebanyak 3 kali  didapatkan  hasil  degradasi  limbah  tenun sebesar  97,06  %.  Sehingga  dalam  hal  ini  dapat diartikan  jika  degraaplikasi  yang  diterapkan berhasil, penurunan absorbansi limbah ini disebabkan  karena  beberapa  hal  diantaranya  pada limbah  tenun  terdapat  berbagai  macam  zat  warna yang  salah  satunya  terdapat Remazol Yellow FG , karena sifat dari zat warna itu sendiri jika diberikan zat  pengikat  molekul  warna  yaitu  katalis  serta disinari  dengan  cahaya  dengan  intensitas    yang cukup  besar  dan  dengan  waktu  yang  lama  maka molekul  zat  warna  terpecah  dan  menjadi  pudar sehingga menurunkan nilai absorbansinya.
Selain  itu  dengan  penyinaran  sinar  matahari memberikan  hasil  degradasi  yang  optimum  karena penyinaran  dengan  sinar  matahari  yang  sebagian besar  merupakan  sinar  tampak  maka  terjadi  proses adsopsi  pada  permukaan  fotokatalis  Fe 2 O 3 /Karbon aktif akan berguna sebagai sensitizer sinar tampak. Sensitizer  sinar  tampak  dapat  menyebabkan  Fe akan  tetap  aktif  pada  daerah  sinar  tampak  yang komponen  paling  besar  dari  sinar  matahari, sensitizer  zat  warna  menyebabkan  laju  degradasi zat  warna  pada  limbah  tenun  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  hole+  dari  fotokatalis  yang menghasilkan  radikal  hidroksil  saja,  namun  juga dipengaruhi  oleh  hole+  yang  diperoleh  dari sensitizer  zat  warna  yang  langsung  mendegradasi zat warna pada limbah tenu tersebut (Lachheb dkk. 2002).

## 4.   KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan, dapat disimpulkan jika proses degradasi Remazol Yellow FG dapat  dilakukan  dengan menggunakan  katalis  Fe 2 O 3 /Karbon  Aktif  dengan konsentrasi  Fe 2 O 3 sebesar  4  %,  penyinaran dilakukan  dengan  menggunakan  sinar  matahari selama  5  jam.  Proses  degradasi  ini  dapat diaplikasikan pada limbah tenun dengan persentase degradasi sebesar 97,06 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariguna,  I  Wayan  Sapta  Pratama,  Ni  Made
Wiratini,  and  I  Dewa  Ketut  Sastrawidana. 2014.  “Degradasi  Zat  Warna  Remazol Yellow  Fg  Dan  Limbah  Tekstil  Buatan Dengan  Teknik  Elektrooksidasi.” E-Journal Kimia Visvitalis 2: 127–37.
Bhernama,  Bhayu  Gita,  Safni,  Syukri.  2015.  " Degradasi  Zat  Warna  Metil  Yellow  dengan
Penyinaran matahari dan Penambahan Katalis TiO 2 -SnO 2. Lantanida Journal, Vol. 3 No. 2. Chen  Chu  Yuan,  Lin  Chun  I  and  Chen  His  Kuei.
2003.  "Kinetics  of  Adsoption  of  β-Carotene from Soy Oil with Activated Rice Hull Ash." J.Chem.  Eng.  Japan 36  (3):  265-270. https://doi.org/10.1252/jcej.36.265.
Chen Hsien Lee and Chun I Lin. 2004. "Kinetics of Adsorption  of  Phospholipids  from  Hydrated and  Alkali-Refined  Clay." J.Chem.  Eng. Japan (37 (6): 764-771.
https://doi.org/10.1252/jcej.37.764
Chijioke-Okere,  Maureen  O.,  Nnaemeka  John
Okorocha,  Basil  N.  Anukam,  and  Emeka  E. Oguzie. 2019. “Photocatalytic Degradation of a Basic Dye Using Zinc Oxide Nanocatalyst.” International Letters of Chemistry,  Physics  and  Astronomy 81 (equation 1): 18–26.
https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/il cpa.81.18.
Fayazi, Maryam, Mohammad Ali Taher, Daryoush Afzali,  and  Ali  Mostafavi.  2016.  “Enhanced Fenton-like  Degradation  of  Methylene  Blue by  Magnetically  Activated Carbon/Hydrogen Peroxide  with  Hydroxylamine  as  Fenton Enhancer.” Journal  of  Molecular  Liquids
216: 781–87. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2016.01.093. Firak, Daniele Scheres, Luca Farkas, Máté Náfrádi, and  Tünde  Alapi.  2022.  “Degradation  of Chlorinated  and  Hydroxylated  Intermediates in  UVA/ClO2  Systems:  A  Chlorine-Based Advanced  Oxidation  Process  Investigation.” Journal of Environmental Chemical Engineering 10 (3). https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107554.
Hassena, Haile. 2016. “Photocatalytic Degradation of  Methylene  Blue  by  Using  Al2O3/Fe2O3 Nano  Composite  under  Visible  Light.” Modern Chemistry & Applications 4 (1): 3–7. https://doi.org/10.4172/2329-6798.1000176.
Jagadale, Tushar, Manjusha Kulkarni, D.
Pravarthana,  Wegdan  Ramadan,  and  Pragati Thakur. 2012. “Photocatalytic Degradation of Azo Dyes Using Au:TiO 2, γ-Fe 3O 3:TiO 2 Functional Nanosystems.” Journal of Nanoscience  and  Nanotechnology 12  (2): 928–36.
https://doi.org/10.1166/jnn.2012.5171. Lachheb,  Hinda,  Eric  Puzenat,  Ammar  Houas,
Mohamed  Ksibi,  Elimame  Elaloui,  Chantal Guillard,  and  Jean  Marie  Herrmann.  2002. “Photocatalytic  Degradation  of  Various Types  of  Dyes  (Alizarin  S,  Crocein  Orange G, Methyl Red, Congo Red, Methylene Blue) in  Water  by  UV-Irradiated  Titania.” Applied Catalysis  B:  Environmental 39  (1):  75–90. https://doi.org/10.1016/S0926- 3373(02)00078-4.
Lee,  Seong  Youl,  Dooho  Kang,  Sehee  Jeong, Hoang Tung Do, and Joon Heon Kim. 2020. “Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Dye  by  TiO2  and  Gold  Nanoparticles Supported on a Floating Porous Polydimethylsiloxane Sponge under Ultraviolet  and  Visible  Light  Irradiation.” ACS Omega 5 (8): 4233–41. https://doi.org/10.1021/acsomega.9b04127.
Purnawan, Candra, Sayekti Wahyuningsih, Oktaviani  Nur  Aniza,  and  Octaria  Priwidya Sari.  2021.  “Photocatalytic  Degradation  of Remazol  Brilliant  Blue  R  and  Remazol Yellow FG Using TiO2 Doped Cd, Co, Mn.”
Bulletin of Chemical Reaction Engineering &
Catalysis 16 (4): 804–15. https://doi.org/10.9767/bcrec.16.4.11423.804
-815.
Qutub,  Nida,  Preeti  Singh,  Suhail  Sabir,  Suresh Sagadevan,  and  Won  Chun  Oh.  2022. “Enhanced  Photocatalytic  Degradation  of
Acid Blue Dye Using CdS/TiO2
Nanocomposite.” Scientific  Reports 12  (1): 1–18. https://doi.org/10.1038/s41598-022- 09479-0.
Sakti, Rizky Bimanda, Agus Subagio, Heri Sutanto, and  Jurusan  Fisika.  2013.  “Sintesis  Lapisan
Tipis Nanokomposit TiO2/CNT Menggunakan Metode Sol-Gel dan
Aplikasinya  Untuk  Fotodegradasi  Zat  Warna Azo Orange 3R.” Youngster  Physics Journal 2 (1): 41–48.
Santhosh,  Chella,  A.  Malathi,  Ehsan  Daneshvar, Pratap  Kollu,  and  Amit  Bhatnagar.  2018. “Photocatalytic Degradation of Toxic Aquatic  Pollutants  by  Novel  Magnetic  3D- TiO2@HPGA  Nanocomposite.” Scientific Reports 8 (1): 1–15. https://doi.org/10.1038/s41598-018-33818-9.
Satoshi  Morisawa,  Mai  Furukawa,  Ikki  Tateishi,
Hideyuki Katsumata, Satoshi Kaneco, Kazuaki  Masuyama.  2018.  “Photocatalytic degradation  of  Linuron  in  aqueous  solution with nanosized TiO2 under sunlight irradiation”. J.Chem.  Eng.  Japan 7  (2):  119- 122. https://doi.org/10.11425/sst.7.119 Shukla,  Brijesh  Kumar,  Shalu  Rawat,  Mayank Kumar  Gautam,  Hema  Bhandari,  Seema Garg, and Jiwan Singh. 2022. “Photocatalytic Degradation  of  Orange  G  Dye  by  Using
Bismuth Molybdate:
Photocatalysis Optimization  and  Modeling  via  Definitive Screening  Designs.” Molecules 27  (7). https://doi.org/10.3390/molecules27072309. Subramani,  A.  K.,  K.  Byrappa,  S.  Ananda,  K.  M. Lokanatha  Rai,  C.  Ranganathaiah,  and  M.
Yoshimura. 2007.
“Photocatalytic Degradation  of  Indigo  Carmine  Dye  Using TiO2  Impregnated  Activated  Carbon.”
Bulletin  of  Materials  Science 30  (1):  37–41.
https://doi.org/10.1007/s12034-007-0007-8. Trujillo-Reyes,  Jésica,  Vctor  Sánchez-Mendieta,
Marcos José Solache-Ros, and Arturo Colín- Cruz.  2012.  “Removal  of  Remazol  Yellow from Aqueous Solution Using Fe-Cu and Fe- Ni Nanoscale
Oxides and Their Carbonaceous  Composites.” Environmental Technology 33 (5): 545–54. https://doi.org/10.1080/09593330.2011.5845 71.
Wahyuningsih,  Sayekti,  Puji  Estiningsih,  Velina Anjani, Liya N.M.Z. Saputri, Candra
Purnawan, and Edi Pramono. 2017. “Enhancing Remazol Yellow FG Decolorination by Adsorption and Photoelectrocatalytic  Degradation.” Molekul 12 (2): 126. https://doi.org/10.20884/1.jm.2017.12.2.321.
Wardhani,  Sri,  Rachmat  T  Triandi,  Pemta  Tia Deka,  and  Alif  Rohmatil  Jannah.  2015. “Sintesis  Fotokatalis  Fe 2 O 3 -Zeolit  Untuk  Uji Fotodegradasi  Zat  Warna  Jingga  Metil.” Prosiding SEMIRATA , no. Iii: 700–709.
Wijaya,  Karna,  Eko  Sugiharto,  Is  Fatimah,  Sri Sudiono,  and  Diyan  Kurniaysih.  2006. “UTILISASI  TiO 2 -ZEOLIT  DAN  SINAR UV  UNTUK  FOTODEGRADASI  ZAT WARNA  CONGO  RED.” Teknoin 11  (3):
199–209.
https://doi.org/10.20885/teknoin.vol11.iss3.ar t4.
Zhang,  Rong,  Yanlan  Ma,  Wenting  Lan,  Dur  E. Sameen,  Saeed  Ahmed,  Jianwu  Dai,  Wen Qin,  Suqing  Li,  and  Yaowen  Liu.  2021. “Enhanced  Photocatalytic  Degradation  of Organic Dyes by Ultrasonic-Assisted Electrospray TiO2/Graphene Oxide on Polyacrylonitrile/β-Cyclodextrin Nanofibrous
Membranes.” Ultrasonics  Sonochemistry 70 (August 2020): 105343. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.10534 3.